DE LA PLATINE. 
167 
autre, tandis que dans tout vrai métal la densité est égale dans toutes les 
parties de sa substance. 
M. de Morveau a reconnu, comme moi et avec moi, que la platine est en 
elle-même magnétique, indépendamment du sablon ferrugineux dont elle 
est extérieurement mêlée, et quelquefois environnée : comme cette observa- 
tion a été contredite, et que Schœffer a prétendu qu’en faisant seulement 
rougir la platine elle cessait d’être attirable à l’aimant , que d’autres chimistes 
en grand nombre ont dit qu’après la fonte elle était absolument insensible à 
l’action magnétique, nous ne pouvons nous dispenser de présenter ici le 
résultat des expériences et les faits relatifs à ces assertions. 
MM. Macquer et Baumé assurent avoir reconnu : « Qu’en poussant à un 
« très-grand feu, pendant cinquante heures, la coupellation de la platine, 
« elle avait perdu de son poids, ce qui prouve que tout le plomb avait passé 
« à la coupelle avec quelque matière qu’il avait enlevée, d'autant que cette 
« platine, passée à cette forte épreuve de coupelle, était devenue assez duc- 
« tile pour s’étendre sous le marteau®. » Mais s’il était bien constant que 
la platine perdit de son poids à la coupellation, et qu’elle en perdît d’autant 
plus que le feu est plus violent et plus longtemps continué, cette coupella- 
tion de cinquante heures n’était encore qu’imparfaite, et n’a pas réduit la 
platine à son état de pureté. « On n’était pas encore parvenu, dit avec rai- 
« son M. de Morveau, à achever la coupellation de la platine lorsque nous 
« avons fait voir qu’il était possible de la rendre complète au moyen 
« d’un feu de la dernière violence. M. de Buffon a inséré, dans ses supplé- 
« ments 6 , le détail de ces expériences, qui ont fourni un bouton de platine 
« pure, et absolument privée de plomb et de tout ce qu’il aurait pu scori- 
« fier; et il faut observer que cette platine manifesta encore un peu de sen- 
te sibilité à l’action du barreau aimanté lorsqu’elle fut réduite en poudre, ce 
« qui annonce que cette propriété lui est essentielle, puisqu’elle ne peut 
du veut, et il fallut arrêter le feu parce que la matière qui eu sortait coulait au-devant des 
soufflets- 
On reconnut le lendemain, à l’ouverture du creuset, que la masse vitreuse qui avait coulé et 
qui était encore attachée au creuset, tenait une quantité de petits culots de platine du poids de 
soixante à quatre-vingts grains chacun , et qui étaient formés de globules refondus : ces culots 
étaient de même très-magnétiques, et plusieurs présentaient à leur surface des éléments d; cris- 
tallisation. Le reste de la platine était à peine agglutiné. 
On pulvérisa grossièrement toute la masse, et, en y promenant le barreau aimanté, on en 
retira près de onze onces de platine, tant en globules qu’en poussière métallique; cette expé- 
rience fut faite aux forges de Buffon , et en même temps nous répétâmes dans mon laboratoire 
de Montbard l’expérience de la platine malléable : on fît dissoudre un globule de platine dans 
l’eau régale, on précipita la dissolution par le sel ammoniac; le précipité, mis dans un creuset 
au feu d’une petite forge, fut promptement revivifié, quoique sans fusion complète. Il s’étendit 
très-bien sous le marteau, et les parcelles, atténuées et divisées dans le mortier d’agate, se 
trouvèrent encore sensibles à l’aimant. 
а. Dictionnaire de Chimie , article Platine. 
б. Tome IX. 
